## PENGARUH SERAT BUAH PINANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Hermawati 1,* , Herawati, 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung *E-mail : hermawatiema75@gmail.com

## Abstract
Concrete w material w innovations w are w now w emerging w more w and w more w and w are w something w that w is w really w needed, w one w of w which w is w material w innovation w with w the w addition w of w fiber. w Fiber w concrete w is w a w mixture w of w concrete w plus w fiber. w The w fiber w material w can w be w asbestos w fiber, w plastic w fiber w (poly-propyline), w or w pieces w of w steel w wire, w plant w fibers w (hemp, w coconut w fiber, w bamboo, w palm w fiber). w The w purpose w of w adding w fiber w is w to w improve w or w increase w the w mechanical w properties w of w concrete w in w the w form w of w tensile w strength, w compressive w strength w and w flexural w strength. w This w research w uses w areca w nut w skin w fiber, w the w skin w and w seeds w are w separated, w then w the w betel w nut w fiber w is w spread w apart w so w that w it w does w not w clump w when w mixing, w then w the w betel w nut w fiber w is w mixed w little w by w little w into w the w concrete w mixture. w This w research w aims w to w determine w the w effect w of w adding w Areca w nut w fiber w on w the w compressive w strength w of w concrete w aged w 7, w 14 w and w 28 w days. w The w percentage w of w areca w nut w shell w fiber w used w in w this w research w was w 1.6%, w 2.4% w and w 4%. w The w research w used w test w objects w in w the w form w of w cubes w measuring w 15 w x w 15 w x15 w cm, w with w a w sample w of w 12 w pieces w of w concrete, w including w 9 w pieces w of w concrete w with w a w mixture w of w betel w nut w fiber w according w to w each w type w of w concrete w aged w 7, w 14 w and w 28 w days, w and w 3 w pieces w of w concrete w without w mixed/normal. w The w test w carried w out w on w the w concrete w mixture w is w the w compressive w strength w of w the w concrete. w From w the w research w results w obtained, w the w results w of w testing w the w compressive w strength w of w fiber w concrete w with w a w percentage w of w Areca w fruit w fiber w of w 1.6% w at w concrete w ages w of w 7, w 14, w and w 28 w days w obtained w an w average w compressive w strength w result w of w 7.65 w MPa, w for w testing w the w compressive w strength w of w concrete w with w a w percentage w 2.4% w for w concrete w ages w of w 7, w 14 w and w 28 w days w experienced w a w decrease w in w average w compressive w strength w of w 5.88 w MPa w and w for w concrete w compressive w strength w testing w with w a w percentage w of w 4% w for w concrete w ages w of w 7, w 14 w and w 28 w days w there w was w an w increase w in w average w concrete w compressive w strength. w The w average w is w 11.43 w MPa.
Keywords: Fiber Concrete, Areca Nut Skin Fiber, Compressive Strength

## 1. PENDAHULUAN
Beton w menurut w SNI-03-2847-2002 adalah w campuran w antara semen portland atau w semen hidrolik, w agregat w halus, agregat w kasar w dan w air, w dengan w atau tanpa w bahan w tambahan w yang membentuk massa padat.  Proses w pengerasan w pada beton w terjadi w karena w adanya w reaksi kimiawi w antara w air w dengan semen w yang terus w berlangsung w dari w waktu w ke waktu. w Penambahan w umur w beton w akan membuat w beton w semakin w mengeras dan w akan w mencapai w kekuatan w rencana (fc’) w padausia w 28 w hari (Hasanah w et w al, 2019).
Beton w serat w merupakan w campuran beton w ditambah w serat. w Bahan w serat dapat w berupa w serat w asbestos, w serat plastik w (poly-propyline), w atau w potongan
kawat w baja, w serat w tumbuh- w tumbuhan (rami,sabut w kelapa, w bambu, w ijuk) (Trimulyono,  2004). w Tujuan w penambahan serat w tersebut w adalah untuk memperbaiki atau w menaikan w sifat mekanik w beton berupa w kuat w tarik, kuat tekan, w dan w kuat lentur (Irawan et  al., 2023). w Penelitian w ini menggunakan w serat w kulit w buah w pinang pada w serat w buah w pinang w dipisahkan kulit w dan w bijinya w kemudian w serat buah pinang w diberai w agar w tidak w bergumpal pada w saat w terjadi w pencampuran, w lalu serat w buah w pinang w dicampur w sedikit demi w sedikit w ke campuran w beton.
Bahan w Serat w adalah w bahan tambahan w yang w dapat w digunakan w untuk memperbaiki w sifat w beton w yang w getas menjadi w lebih w daktail. w Serat merupakan bahan w yang w kuat w dan w lentur. Penambahan w serat w bertujuan
meningkatkan w kuat w tekan, w menambah ketahanan w terhadap w retak, w serta meningkatkan w keawetan w pada w beton. Serat w yang w panjang w dan w tipis w dengan rasio w l/d w > 100 w mempunyai w lekatan dengan w beton w yang w lebih w besar dibandingkan w dengan w serat yang pendek dengan rasio w l/d < 50.
Peningkatan w aspek w rasio w serat akan wmemberikan w pengaruh w terhadap kekuatan w beton w maupun w lentur w beton, sama w halnya w penambahan w volume w serat ke w dalam w campuran w beton. Penambahan serat w dilakukan w dengan w cara w memberi serat w pada w beton w yang w disebar w merata ke w dalam w adukan w beton w dengan orientasi w acak w yang w dimaksudkan untuk mencegah w terjadinya w retakan w pada beton di  daerah w tarik. w Retak w pada w beton w di daerah w tarik w diakibatkan karena w pengaruh pembebanan, pengaruh w susut, w atau pengaruh  panas w hidrasi (Hasanah,  et w al, 2019)
Serat w pinang w merupakan w salah satu w material w serat w alam (natural fiber) alternatif w dalam w pembuatan komposit yang secara w ilmiah pemanfaatannya masih dikembangkan. Pinang ( Areca catechu w L.) merupakan tanaman family Arecaceae w yang dapat mencapai w tinggi 15-20 w m w dengan batang tegak w lurus bergaris w tengah w 15 cm (Hasanah,et w al, 2019).
Penambahan w serat w pada beton, serat buah pinang  w keringkan w atau w di w oven dengan suhu w 100 w C, w lalu w dipisahkan kulit dan bijinya w kemudian w serat w buah pinang diberai w agar w tidak bergumpal w pada saat terjadi w pencampuran w lalu w serat buah pinang w dipotong w sepanjang w 5 w cm, lalu serat w buah w pinang w dicampur sedikit demi sedikit w ke campuran w beton (Naim etal, 2018).
Serat w buah w pinang w sendiri merupakan w serat w keras w yang w menutupi bagian w edosperma yang w komposisinya 30 hingga 45% w dari w total w buah. Serat buah pinang  sendiri w mengandung w 13 hingga 24 senyawa w lignin, w 35 w hingga 64,8 hemiselulos, w kandungan w abu sebanyak 4,4 sisanya w 8 w hingga w 25 kandungannya adalah w air. w Serat w sendiri memiliki dampingan w lapisan w dalam yang berupa kelompok w sel w yang
w mengalami lignifikasi w secara w tidak w teratur w yang di
sebut w serat w keras w dan w lapisan w tengah yang w mengandung w serat w lembut.
Serat w buah w pinang w sendiri merupakan w serat yang w paling w tinggi hemiuselulosa w nya. w Sifat w dari w serat alami w tergantung w dari w sifat tanamannya, wilayah w di w mana w tanaman w itu berkembang, w umur w tanaman, w dan metode yang w di w gunakan w dalam w mengekstraksi serat, w serat w buah w pinang w merupakan serat w yang w lentur w dan w kuat. w Serat kulit w pinang w memiliki w kadar hemiselulosa w yang w apabila w ditambahkan pada w campuran w semen w dan w pasir pembentuk w beton, w senyawa w ini w akan terserap w pada w permukaan mineral/partikel.
Kuat w Tekan w Beton w SNI w 03- 1974-1990 w mengemukakan w bahwa w kuat tekan w beton w adalah w besarnya w beban persatuan w luas w yang w menyebabkan benda uji w beton w hancur w bila w dibebani w per satuan w luas, w yang w menyebabkan w benda uji w beton whancur w bila w dibebani dengan gaya w tekan w tertentu w yang w dihasilkan oleh w mesin w tekan (Hidayat w R & Zulkarnain w F,  2020). w Biasanya, w kuat tekan w dilakukan w terhadap w benda w uji berbentuk w kubus w berukuran 100x100x100 mm, w atau w kubus w 150x150x150 mm, atau kubus w 200x200x200 mm, w atau w dengan benda w uji w berbentuk silinder berdiameter 100 w mm w dan tinggi 200 w mm, atau w silinder w berdiameter 150 mm w dan tinggi w 300 w mm. w Penggunaan mutu kekuatan w karakteristik w rencana ditetapkan sesuai w dengan w kebutuhan w struktur w yang akan dibuat (Pratama w & w Hisyam, 2016).
Hal lain w yang w mendasari pemilihan dan w penggunaan w beton sebagai w bahan konstruksi w adalah w faktor efektifitas w dan tingkat w efisiensinya. Secara w umum bahan pengisi w beton terbuat w dari w bahan-bahan yang w mudah diperoleh, w mudah w diolah (workability), dan w mempunyai w keawetan (durability) serta w kekuatan w (strength) yang w sangat diperlukan w dalam w suatu kontruksi (Indra, Muhammad w & Zulkarnain, 2020).
Rumus w yang w digunakan w untuk perhitungan
w kuat w tekan
w beton berdasarkan w (SNI1974-2011, w 2011), adalah:
𝑓 ′ 𝑐 = 𝑃 / 𝐴 (1)
di w mana:
P w = gaya w tekan w aksial, w dinyatakan dalam w Newton w (N)
A = luas w penampang w melintang
benda w uji, w dinyatakan w dalam 𝑚𝑚 2

## 2. METODOLOGI w PENELITIAN
Dalam w penelitian w ini w peneliti melakukan w studi w literatur w terlebih dahulu w yang wberkaitan w dengan w beton baik w dari w buku-buku w dan w jurnal-jurnal. Proses w pembuatan w benda w uji w dilakukan di w Laboratorium w Beton w Teknik w Sipil Universitas w Muhammadiyah.
Bahan-bahan w penelitian Bahan w yang w digunakan w adalah semen w Portland w tipe w I, w Agregat w halus yang w digunakan w pasir w dari w Tanjung Raja w Kabupaten w Ogan w Ilir, w air w yang digunakan w air w dari w jaringan w PDAM Tirta w Musi w Palembang, w Agregat w kasar berupa w batu w pecah w Kabupaten w Lahat Provinsi w Sumatera w Selatan w dan w Serat Buah w Pinang w yang w digunakan w dalam penelitian w ini w didapat w dari w daerah Sungai w Pinang w kab.Ogan w Ilir, w dengan persentase w 0%, w 1,6%, w 2,4% w dan w 4%. w Pembuatan w benda w uji Benda w uji w yang w dibuat w dalam penelitian w ini w adalah w benda w uji beton yang wberbentuk w silinder w 150 w mm w x 300 w mm. w Benda w uji w yang w dicetak pada w penelitian w ini w sebanyak w 36 w Bh. Komposisi w benda w uji w dapat w dilihat pada tabel w 1 w dibawah w ini :
Tabel 1. Pembuatan Benda Uji
Kode Benda w Uji 7 Hari 14 Hari 28 Hari Jumlah Ket BN 3 3 3 9
Beton
w Normal
BN w + w S w 1,6% 3 3 3 9 Beton serat pinang w 1,6 w % BN w + w S w 2,4 w % 3 3 3 9 Beton serat pinang 2,4 % Kode Benda w Uji 7 Hari 14 Hari 28 Hari Jumlah Ket
BN w + w S w 4 w % 3 3 3 9 Beton wserat pinang 4 % Jumlah w Benda w Uji w 36
Perencanaan w Campuran w Beton
Perencanaan w kekuatan w beton adalah dengan w kuat w tekan w karakteristik w K 300 kg.cm 2 w menggunakan w metode w SNI.
Dimana wpembuatan w perencanaan campuran w beton w dilaluli w dengan pengujian w dasar w terlebih w dahulu w yaitu penujian w fisik w material w denan pengujian analisa w saringan, w penujian w kadar w air, penujian w berat w jenis w dan w penyerapan air, w penujian w kadar w lumpur, w penujian berat w isi. w Setelah w melakukan w pengujian dasar w maka w nilai-nilai w tersebut w dapat digunakan w untuk w perencanaan w campuran beton w Mix w Design w dengan w kuat w tekan beton. w Perencanaan w campuran w beton bertujuan w untuk w memperoleh w proposi campuran w yang w sesuai w dengan w kuat tekan w beton w rencana. w
Pengujian w Beton Segar w dan w Beton Keras
1. Pengujian w Slump Setelah w dilakukan w proses w pengadukan dengan w molen w berkapasitas w 60 w L3 dan w dilihat w campuran w benar-benar tercampur w dengan w rata w barulah dilakukan w pengujian w slump w untuk mengukur w kelecakan w dari w campuran yang w dibuat. w Pengujian w slump berdasarkan w SNI w dengan w alat w uji kerucut w Abrams.
2. Pengujian w Kuat w Tekan Setelah w benda w uji w dibuat w dan dirawat w pada w umur w 7, w 14, w 28 hari, benda w uji w dikeluarkan w dari w bak dan diangin-anginkan w selama w 4 w jam w lalu dilakukan
w penimbangan w untuk mendapatkan w berat w isi w beton. Setelah w benda w uji w ditimbang barulah dilakukan w pengujian w kuat w tekan sesuai w dengan w standar w SNI.

## 3. HASIL w DAN PEMBAHASAN
Hasil w Pemeriksaan w Agregat w Halus dan Kasar
Pada w penelitian w ini w digunakan agregat w halus wberupa w pasir w alam w yang diperoleh w dari w Sungai w Musi, Palembang.
Pada w agregat w halus w dilakukan pemeriksaan w bahan w yang w meliputi pengujian w analisa w saringan, w pemeriksaan kadar w air, w pemeriksaan w berat w jenis dan penyerapan w air, w pemeriksaan w kadar lumpur. w Dapat w dilihat w pada w table w 2.
Tabel w 2. w Hasil w Uji w Fisis w Aregat Halus No  Pengujian Agregat Halus Agregat w Kasar 1. Analisa saringan 2,6 2,6 2. Kadar Air % 9,49 0,67 3.  Berat Jenis 2,45 2,87 4.  Penyerapan 2,4 1,1 5. Kadar Lumpur % 21 1 6.  Keausan % 31 Perencanaan w Campuran Perencanaan w campuran w beton menggunakan w metode w SNI w Perencanaan campuran w dibuat w 4 w variasi w yaitu dengan w variasi w pertama w denan w kode BN w adalah w variasi w beton w normal tanpa tambahan, w variasi w kedua w dengan w kode BN w + w 1,6 w % w adalah w campuran beton dengan w penambahan w serat w kulit w pinang sebanyak w 1,6 %. w Variasi w ketiga w dengan kode w BN w + w 2,4 w % w adalah w campuran beton w dengan w penambahan w serat w kulit pinang w sebanyak w 2,4 w %, w variasi ke empat w dengan w kode w BN w + w 4 w %
adalah w campuran w beton w dengan
penambahan w serat w kulit w pinang sebanyak 4%, w Seluruh w pengujian menggunakan benda w uji w berbentuk w silinder w dengan diameter w 15 w cm w dan w tinggi w 30 w cm. Perencanaan w campuran w beton w dapat diihat w pada w table w 3.
Tabel w 3. w Perencanaan w Campuran w Beton
Proporsi Campuran Semen (kg) Air (Liter) Pasir (kg) Batu Pecah (kg) Tiap 1 m³ 410 205 563,20 1196,8
Proporsi Campuran Semen (kg) Air (Liter) Pasir (kg) Batu Pecah (kg) 1 adukan 6,15 3,75 8,448 17,952
Tabel 4. Hasil w Uji w Kuat w Tekan Beton Normal Umur Kuat Tekan Kuat Tekan Rata-Rata (kg/cm 2 ) (MPa)
7 157,5 18,97 14 198 28 225
Hasil w kuat w tekan w beton w tanpa bahan w tambah w serat w buah w pinang w atau beton w normal w digunakan w sebagai acuan/pembanding. w Hasil w kuat w tekan beton w normal w mengalami w peningkatan pada w umur w 7, w 14 w dan w 28 w hari, dengan w nilai w tertinggi w berada w pada umur w beton w 28 w hari w yaitu w 18,97 Mpa.
Hasil w Kuat w Tekan w Beton w dengan variasi w penambahan w kulit w pinang campuran wumur w 7, w 14 w dan w 28 w Hari yang w dilakukan w pada w penelitian w ini dapat w dilihat w pada w tabel w 5.
Tabel w 5. Hasil  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton w dengan w variasi w Campuran w kulit Pinang Kode Test Umur Kuat Kuat Tekan Tekan Rata-rata (MPa) (MPa) 1, 60 % 7 7,5 7,65 14 7,6
28 7,9 2,40 % 7 5,2
5,88 14 6,2
28 6,3 4% 7 10,4
11,43 14 11,1 28 12,8
Berdasarkan w hasil w pengujian w kuat tekan eton w serat w dengan w persentase serat buah w Pinang w 1,6% w pada w umur w beton 7, w 14, w dan w 28 w hari w diperoleh w hasil kuat w tekan w rata-rata w sebesar w 7,65 MPa, untuk w pengujian w kuat w tekan w beton dengan w persentase w 2,4 w % w pada w umur beton w 7, w 14 w dan w 28 w hari w mengalami penurunan w kuat w tekan w rata-rata w sebesar 5,88 w MPa w dan w untuk w pengujian w kuat tekan w beton w dengan w persentase w 4% pada w umur w beton w 7, w 14 w dan w 28 hari mengalami w kenaikan w kuat w tekan beton rata-rata w yaitu w sebesar w 11,43 w MPa.

## 4. KESIMPULAN w
Berdasarkan w hasil w analisis w yang diperoleh w pada w penelitian w kuat w tekan beton w serat w menggunakan w variasi w serat buah w pinang w variasi w 1,6%, w 2,4% w dan 4 w % w dapat w ditarik w kesimpulan sebagai berikut w ini :
1. Hasil w pengujian w kuat w tekan w beton tanpa w campuran w serat w buah w pinang lebih w besar w di w bandingkan w dengan hasil w kuat w tekan w beton w dengan campuran w serat w buah w pinang dimana hasil w kuat w tekan w beton w normal tanpa campuran w dengan w rata-rata mencapai 18,97 w Mpa w sedangkan w pada w beton normal w dengan w tambahan w campuran kulit w pinang w dengan w persentasi  1,6% mencapai  7,65  MPa,  2,4%  mencapai  5,88 MPa  dan  campuran  4%  mencapai  11,43 MPa.
2. Kuat  tekan  beton  dengan  campuran  serat buah  pinang  menghasilkan  kuat  tekan yang  rendah  itu  pada  campuran  kulit pinang dengan persentasi 2,4 % sedangkan kuat  tekan  tertingi  dengan  campuran  kulit pinang dengan persentasi 4 % .

## REFERENSI
Asrullah.  (2019).  Analisa  Kuat  Tekan  Beton Dengan  Menggunakan  Sika  Concrete Refair  Mortar  Dan  Tempurung  Kelapa Pada Campuran Beton K 300. 9(1).
Bobby  N,  Z.  F.  (2020).  Sikacim  Concrete
Additive  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton (Studi Penelitian ).
Elnov,  D.,  Debrinda  Rama,  A.,  &  Fernando, R. (2018). Pengaruh Pecahan Tempurung  Kelapa  Sebagai  Pengganti Agregat Kasar Dalam Campuran Beton
Effect  of  Coconut  Shell  Fragments  As Substitute  for  Coarse  Aggregate  in Concrete Mixture. 07(4), 157 – 166.
Fani  Surya  Rizki,  Z.  F.  (2020).  Tugas  akhir pengaruh  penambahan  limbah  serbuk kayu  sebagai  subsitusi  parsial  agregat halus  dengan  bahan  tambahan  78 concrete  additive  terhadap  kuat  tekan beton.
Hidayat  R,  Z.  F.  (2020).Pengaruh  Serbuk Kaca  Pada  Kuat  Tekan  Sebagai Subtitusi Parsial Semen Dengan Bahan Tambah Sikacim Concrate Additive.
Indra,  Muhammad  &  Zulkarnain,  F.  (2020).
Pengujian  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Menggunakan  Abu  Cangkang  Kelapa Sawit Dengan Bahan Tambah Bondcrete. Irawan,  T.,  Sutama,  A.  and  Agustini,  M.
(2023)  “Studi Mikrostruktur  Foamed Concrete  dengan  Penambahan  Serat Daun  Nanas  Menggunakan  Scanning Electron  Microscope  (SEM)”,  Jurnal Deformasi,  8(1),  pp.  31 – 37.  doi: 10.31851/deformasi.v8i1.11637.
Mukhlis Iwan Mustaqim, Juli Marliansyah, A. R.  (2017).  Pengaruh  Penambahan  Abu Tempurung  Kelapa  Terhadap  Kuat Tekan Paving Block. Jurnal Mahasiswa Teknik, 3, 1 – 9.
Pratama,  E.,  &  Hisyam,  E.  S.  (2016).  Kajian Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik  Belah
Beton Kertas (Papercrete)Dengan
Bahan  Tambah  Serat  Nylon.  Forum Profesional Teknik Sipil, 4(1), 28 – 38.
Prayogi,  A.  (2021).  Pengaruh  campuran  abu sekam  padi  dan  abu  arang  tempurung sebagai  pengganti  sebagian  agregat halus terhadap kuat tekan beton. 1, 1 – 9.
Riyanto,  D.,  Cahyadi,  H.,  &  Respati,  R.
(2018).  Pengaruh  Pemakaian  Arang Batok  Kelapa  terhadap  Kuat  Tekan Beton  K225.  Media  Ilmiah  Teknik Sipil, 6(2), 94 – 101. https://doi.org/10.33084/mits.v6i2.252. Suriansyah, Ahmad, S.A. (2016). Universitas Lambung Mangkurat.
Polyacrylonitrile  (PAN),  2020(0511), 22.